Syxthèse du Pee Météorique. 9 



pératures éleA^ées, au-dessous du poiut de solidification, plus seront 

 grands les grains cristallins — facteur qui n'est pas à négliger lorsqu'il 

 s'agit de la reproduction des fers météoriques, qui sont constitués, en 

 général, par un grain cristallin unique (»unigrane»). 



C'est ainsi que je suis arrivé, afin de réaliser la synthèse en 

 question, au plan suivant. 



1". Préparer un alliage considérablement plus riche en nickel 

 que les fers cubiques (6 — 7 °/o), disons à 12 °, o de nickel: la plessite, 

 si elle est formée, le sera abondamment. 



2". Refroidir l'alliage liquide subitement. Ceci paraît inattendu. 

 Or, plus le solidification se fait lentement, plus grossières seront les 

 dendrites, qui se forment à la solidification. Ces dendrites, qui n'ont rien 

 à faire à la structure des météorites, occasionnent généralement une 

 différenciation de l'alliage, qui par conséquent devient hétérogène. Comme 

 nous désirons comme point de départ un alliage aussi homogène que 

 possible, il conviendra, par une solidification subite, de rendre ces den- 

 drites aussi finement divisées que possible. (Je n'insiste pas sur ce 

 point, f[u'on peut envisager d'autre manière). 



'•^". Recuire à des temperatures peu au-dessous de rinter\allc de 

 solidification. Par cela, d'un côté, on réalisera autant que possible, ho- 

 mogénisation de la masse: les différences de concentration existantes 

 s'effaceront: de l'autre côté on obtiendra des grains ci-istallins aussi 

 grands que possible, ce qui sera toujours désirable. 



4". Après quoi, on pourra faire refroidir assez vite à TOC^ en- 

 viron; probablement on ne gagnera que peu de chose par un refroi- 

 dissement lent. 



5". Au contraire, ayant passé la courbe ÄB, à 050" environ, il 

 y a intérêt à faire refroidir excessivement lentement: comme il vient d'êti-e 

 expliqué, les lamelles de kamacite seront d'autant plus grossières que 

 ce refroidissement sera plus lent. ' 



6". Le point qui, à présent, a le plus d'importance, c'est d'as- 

 surer un refroidissement lent au-dessous de 300" environ: c'est ce stade 

 qui donnera éventuellement naissance à la plessite. 



Il paraît assez compliqué de chercher à réaliser toutes ces con- 

 ditions. Heureusement on peut se tirer d'affaire d'une manière fort 

 simple — bien entendu, en sacrifiant quelques unes de ces conditions. 

 \"oici comment j'ai opéré. L'alliage voulu a été préparé à une tempé- 

 rature excessivement haute, par le procédé aluminothermique, et laissé 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. 4. Vol. 2. N. 10. Impr. '■'', 12 1910. 2 



